-316- 



Geologie. 



Menge auf; es sind hier siderit- und turmalinführende Quarzgänge vor- 

 handen. 



An der Südseite der West-Tatra tritt der Biotitschiefer in größeren 

 Massen auf. Zwischen dem Granitstock und der Schieferhülle ist auch 

 hier eine Zone mit im Granit eingeschlossenen Schieterblöcken zu beob- 

 achten. St. Kreutz. 



J. Morozewicz: Das Tatragranit und das Problem seiner 

 technischen Verwendung. (Czasopismo techniczne. 1914. Mit 

 2 Taf. Polnisch.) 



Verf. bespricht verschiedene Punkte des Tatragebirges, welche zur 

 technischen Nutzbarmachung des Granits geeignet erscheinen. Im zweiten 

 Abschnitt behandelt er die petrographischen Eigenschatten des Tatra- 

 granits, die technisch wichtig sind (vgl. dies. Jahrb. Beil. -Bd. XXXIX. 

 1914. 290) Das Überwiegen des Feldspates (Oligoklases von ca. 5,5% CaO) 

 über den Quarz ist für die technische Verwendbarkeit des Gesteins nach- 

 teilig; von den beiden Typen der Tatragranite enthält der Goryczkowe- 

 Typus mehr Biotit, dürfte also dem Kosista-Typus schon aus diesem 

 Grunde nachstehen. 



Die Struktur des Gesteins ist im allgemeinen „körnig-dispergent" 

 (Terminologie nach J. Hirschwald), d. h. die Gemengteile sind lose zer- 

 streut, doch zeigt der Kosista-Typus mehr Neigung zu der körnig- sym- 

 plexen Struktur, bei der die einzelnen Gemengteile zusammenhängen. 

 Dieser geringe Strukturunterschied findet seinen Ausdruck in der größeren 

 Festigkeit des zweiten Typus (Kosista-Typus). 



Der Erhaltungszustand des Gesteins. Der Biotit der Tatra- 

 granite geht durch „Verwitterung" entweder in Muscovit oder in Chlorit 

 über. Im ersten Fall verliert er hauptsächlich Magnesium, Eisen, im 

 zweiten wird das K 2 vollständig, Aluminium und Kieselsäure teilweise 

 ausgelaugt. Bei der Verwitterung wird also das Volum des Minerals 

 kleiner, was den Zusammenhang der Bestandteile ungünstig beeinflussen 

 muß. Nachteiliger aber erscheint die Verwitterung des Oligoklases. Hier 

 entsteht als Umwandlungsprodukt in der Hegel Sericit ; Calcium und 

 Natrium werden ausgelaugt, dagegen wird Kalium, das z. B. durch Ohlo- 

 ritisierung des Biotits frei wird, gebunden. Von großem Einfluß ist der 

 topographische Verlauf des Verwitterungsprozesses. Es zeigt sich, daß 

 die ersten Anzeichen der Verwitterung des Oligoklases in der Mitte der 

 Kristalle zu beobachten sind; die Umwandlung schreitet von da gegen 

 den Rand der Kristalle hin. Diese Verwitterungsart ist insofern ver- 

 hältnismäßig günstig, da die Festigkeit nur im Falle der vollständigen 

 Verwitterung der Oligoklase merklich geschwächt wird. Glücklicherweise 

 ist diese letzte Phase der Verwitterung im Tatragranit selten. Die Be- 

 schaffenheit des Granits wird ferner auf Grund der chemischen Analysen 

 diskutiert und hieraus wird auf seinen technischen Wert geschlossen. 

 Die schädlichen Carbonate und Sulfide sind abwesend. Der Verwitte- 



